标题：乙烯-醋酸乙烯共聚物
基本信息
中文名称： 乙烯-醋酸乙烯酯共聚物 
中文别名：EVA树脂;乙烯-醋酸乙烯共聚树脂粉末;EVA粉末;EVA;VAE [1]
英文名称： ethylene-vinyl acetate copolymer 
英文别名：Poly(ethylene-co-vinyl acetate); Acetic Acid Ethenyl Ester, Polymer with Ethene; Ethylene-vinyl acetate copolymer; Ethylene/vinyl acetate copolymer, 14% vinyl acetate; Ethylene-vinyl acetate copolymer resin; Ethylene-vinyl acetate latex; Ethylene-vinyl acetate molding resin; eva; Ethylene Vinyl Acetate; but-3-enoic acid - ethene (1:1)
英文简称： EVA 
技术说明书编码： 1314  乙烯-醋酸乙烯共聚物
CAS No.： 24937-78-8[2]
熔点：99℃
沸点：170.6°C
闪点：68.2°C
蒸汽压：0.714mmHg at 25°C
相对密度0.92～0.98[3]
折射率1.480～1.510
脆性温度<一60℃
热分解温度230～250℃
稳定性：具有良好的化学稳定性、耐老化、耐臭氧性。
分子式： (C2H4)x.(C4H6O2)y
分子量： 2000(平均) 
健康危害： 对眼睛和皮肤有刺激作用 。
燃爆危险： 本品可燃，具刺激性。
皮肤接触： 脱去污染的衣着，用流动清水冲洗。 
眼睛接触： 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 
吸入： 脱离现场至空气新鲜处。就医。 
食入： 饮足量温水，催吐。就医。
特点
耐水性：密闭泡孔结构、不吸水、防潮、耐水性能良好。 
耐腐蚀性：耐海水、油脂、酸、碱等化学品腐蚀，抗菌、无毒、无味、无污染。 
加工性：无接头，且易于进行热压、剪裁、涂胶、贴合等加工。 
防震动：回弹性和抗张力高，韧性高，具有良好的防震、缓冲性能。 
保温性：隔热，保温防寒及低温性能优异，可耐严寒和曝晒。 
隔音性：密闭泡孔，隔音效果好。  PP塑胶粒子
常用特性
EVA中的醋酸乙烯的含量低于20%时，这时才可作为塑料使用。EVA有很好的耐低温性能，其热分解温度较低，约为230℃左右，随着分子量的增大， EVA的软化点上升，加工性和塑件表面光泽性下降，但强度增加，冲击韧性和耐环境应力开裂性提高，EVA的耐化学药品、耐油性方面较之PE，PVC稍差，并随醋酸乙烯含量的增加，变化更加明显。 
EVA比PE的性能改善，主要是弹性、柔性、光泽性、透气性等方面，另外，它的耐环境应力开裂性得到了提高，对填料的受容性增大，可以采用加入较多增强填料的方法来避免或减少EVA力学性能比PE的下降。EVA还可以通过改性而得到新的应用，其改性主要可从二个方面考虑：一是将EVA作为其他单体接枝的主干；二是将EVA进行部分醇解。  PP塑胶原料
危险特性
粉体与空气可形成爆炸性混合物, 当达到一定浓度时, 遇火星会发生爆炸。加热分解产生易燃气体。
有害燃烧产物
一氧化碳、二氧化碳。
灭火方法
消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。
应急处理
隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。避免扬尘，小心扫起，置于袋中转移至安全场所。若大量泄漏，收集回收或运至废物处理场所处置。
操作注意
密闭操作。密闭操作，提供良好的自然通风条件。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。避免产生粉尘。避免与氧化剂、碱类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。
储存注意
储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、碱类分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物。
主要用途
EVA树脂是乙烯-醋酸乙烯共聚物，一般醋酸乙烯（VA）含量在5%～40%。与聚乙烯相比，EVA由于在分子链中引入了醋酸乙烯单体，从而降低了高结晶度，提高了柔韧性、抗冲击性、填料相溶性和热密封性能，被广泛应用于发泡鞋料、功能性棚膜、包装膜、热熔胶、电线电缆及玩具等领域。一般来说，EVA树脂的性能主要取决于分子链上醋酸乙烯的含量。发泡鞋材鞋材是我国EVA树脂最主要的应用领域。在鞋材使用的EVA树脂中，醋酸乙烯含量一般在15%～22%。由于EVA树脂共混发泡制品具有柔软、弹性好、耐化学腐蚀等性能，因此被广泛应用于中高档旅游鞋、登山鞋、拖鞋、凉鞋的鞋底和内饰材料中。另外，这种材料还用于隔音板、体操垫和密封材领域。薄膜EVA薄膜的主要用途是生产功能性棚膜。功能性棚膜具有较高的耐候、防雾滴和保温性能，由于聚乙烯不具有极性，即使添加一定量的防雾滴剂，其防雾滴性能也只能维持2个月左右；而添加一定量EVA树脂制成的棚膜，不仅具有较高的透光率，而且防雾滴性能也有较大提高，一般可超过4个月。另外，EVA还可用于生产包装膜、医用膜、层压膜、铸造膜等。电线电缆随着计算机及网络工程的不断发展，出于对机房安全的考虑，人们越来越多地使用无卤阻燃电缆和硅烷交联电缆。由于EVA树脂具有良好的填料包容性和可交联性，因此在无卤阻燃电缆、半导体屏蔽电缆和二步法硅烷交联电缆中使用较多。另外，EVA树脂还被应用于制作一些特殊电缆的护套。在电线电缆中使用的EVA 树脂，醋酸乙烯含量一般在12%～24%。玩具EVA树脂在玩具中也有较多应用，如童车轮、座垫等。热熔胶以EVA树脂为主要成分的热熔胶，由于不含溶剂，不污染环境且安全性较高，非常适合于自动化的流水线生产，因此被广泛应用于书籍无线装订、家具封边、汽车和家用电器的装配、制鞋、地毯涂层和金属的防腐涂层上。
制作冰箱导管、煤气管、土建板材、容器和日用品等, 亦可制包装用薄膜、垫片、医用器材, 还可用作热熔胶粘剂、电缆绝缘层等。 EVA乳液EVA乳液是醋酸乙烯－乙烯共聚乳液的简称，是以醋酸乙  EVA制品烯和乙烯单体为基本原料，与其它辅料通过乳液聚合方法共聚而成的高分子乳液。
EVA乳液主要用于胶粘剂、涂料、水泥改性剂和纸加工，具有许多优良的性能。
EVA乳液具有永久的柔韧性。EVA乳液可以看作是聚醋酸乙烯乳液的内增塑产品，由于它在聚醋酸乙烯分子中引入了乙烯分子链，使乙酰基产生不连续性，增加了高分子链的旋转自由度，空间阻碍小，高分子主链变得柔软，并且不会发生增塑剂迁移，保证了产品永久性柔软。
EVA乳液具有较好的耐酸碱性。EVA乳液在弱酸和弱碱存在条件下均能够保持稳定性能，因此它不论与弱酸或弱碱混合都不会发生破乳现象，产品应用范围较广。
EVA乳液能够耐紫外线老化。由于EVA乳液是采用乙烯作为共聚物的内增塑剂，使EVA聚合物具有内增塑性，增塑剂不会发生迁移，从而避免了聚合物性能老化。因此，不仅是EVA乳  EVA发泡鞋材液对紫外线有很好的稳定性，就是EVA乳液成膜后同样也可保持这一特点。
EVA乳液具有良好的混容性。EVA乳液能与大多数添加剂混合，如分散剂、润湿剂、防冻剂、消泡剂、防腐剂、阻燃剂等，因而可以满足各种不同需要；EVA乳液能与许多颜料和填料混合，而不会发生凝聚现象；EVA乳液能与许多低分子和高分子水溶性聚合物直接混合，如聚乙烯醇水溶液、聚乙二醇水溶液、淀粉或改性淀粉糊化液、聚丙烯酸钠水溶液、聚马来酸水溶液、聚氧乙烯水溶液、脲醛、酚醛水溶液、羟乙基纤维素、羧甲基纤维素、甲基纤维素水溶液等；EVA乳液能与许多其它高分子聚合乳液直接混合，如聚醋酸乙烯乳液、聚丙烯酸酯乳液；EVA乳液能与醛、酯、酮、有机酸、多元醇、高级醇、卤代烃、芳香烃等直接混合，如甲醛、乙二醛、邻苯三甲酸二丁酯、邻苯二甲酸二辛酯、醋酸、四氯化碳、三氯甲烷、苯、甲苯、二甲苯、辛醇、乙二醇、丙三醇、醋酸乙酯、醋酸丁酯等。
EVA乳液具有良好的成膜性。乳液性粘合剂只能在某一温度形成透明的薄膜，这个温度叫最低成膜温度。EVA最低成膜温度一般低于5℃，因此能够很好成膜，皮膜对水滴有较好的阻隔性。
EVA乳液具有良好的粘接性。它对纤维、木材、纸张、塑料薄膜、铝箔、水泥、陶瓷等制品有很好的粘合作用。
根据EVA乳液聚合物的防水性划分，可分为通用和防水用两类。通用类产品牌号的EVA聚合物钢性好，补粘强度高，但耐水性差；防水用产品牌号的EVA聚合物挠性好，耐水性好，但粘接强度低。根据EVA应用性能、共聚物组成和共聚第三单体类型，EVA乳液可分为粘品和纺品两大类。粘品型EVA多用作通用型胶粘剂，纺品型胶粘剂则多用作纺织纤维的胶粘剂，但两者之间并没有绝对界限。
  EVA薄膜由于EVA乳液具有许多优良的性质，因此在实际应用中有着十分广泛的用途。 
EVA乳液被广泛用于胶粘剂的基料。EVA乳液具有很好的机械性能，乳液粒子平均粒径小，耐蠕变性与热封性之间有很好的平衡关系，有很好的湿粘性及很快的固化速度。EVA乳液具有广泛的粘接性能，除能粘接木材、皮革、织物、纸张、水泥、混凝土、铝箔、镀锌钢板等材料，还能用作压敏胶和热封胶，而且对于一些难于粘接的材料如聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、聚酯等薄膜更是具备特有的粘接性。 
EVA乳液可以用作涂料的基料。以聚醋酸乙烯乳液、丙烯酸乳液、EVA乳液、丁苯乳液、丙苯乳液、醋苯乳液等为基料制造的涂料统称为乳胶漆。EVA乳胶漆可用作内外墙涂料、屋面防水涂料、防火涂料、防锈涂料。EVA乳胶漆涂膜耐起泡性好，耐老化不易龟裂，与多种基材有较好的附着力，安全无毒，使用方便。EVA乳胶漆不仅能够涂覆于木材、砖石和混凝土上，也能涂覆于金属、玻璃、纸、织物表面，它与油漆的亲和力也很好，可以相互在其表面上涂刷。 
EVA乳液可用于纸加工。随着合成高分子技术发展，许多高分子物质在纸加工中发挥极大的作用，特别是一些合成高分子乳液在纸加工中更具有优越性，EVA乳液就是其中之一。EVA乳液在纸加工中主要用于纸张浸渍、纸张涂层和纸浆添加，其特点是能够给多种纸张上光，增加纸的干湿强度、韧性、光泽度，提高色彩稳定性，降低油墨印刷消耗量，提高纸张档次。作为纸浆添加剂，可以制作各类非石棉型垫片。EVA乳液还可以用于特种纸加工，如用干法膨化造纸制作一次性使用的餐巾、面巾、尿布、卫生巾等。 
EVA乳液可用于水泥改性剂，水泥是建筑工程中应用最广泛的材料之一。但是单纯的水泥制品存在容易龟裂和耐水性、耐冲击力、耐酸性差的缺点，在一定程度上影响了水泥的实用效果。从20世纪20年代起，人们就致力于对水泥的改性研究。随着研究不断深入，人们发现许多合成乳胶在水泥改性上有较好的效果，如聚醋酸乙烯乳液、丙烯酸乳液、丁苯及甲苯乳液、EVA乳液等。其中EVA乳液由于具有良好的耐水性、耐酸碱性和耐候性，价格也比同类产品便宜，因此作为新材料正在被广泛应用于土建工程中。近几年，处于环境保护的考虑，市场上逐渐出现了EVA可再分散乳胶粉，并逐步取代了EVA乳液在水泥改性剂方面的地位，成为主要的水泥改性剂的主要产品。
后记
随着人们生活水平提高以及环境保护意识增强，EVA乳液越来越得到市场青眯。虽然国内2套引进生产装置在生产过程中经过技术改造，实际产量已经得到较大增加，目前国内EVA乳液年总产量在4.5～5万吨之间，但是与实际需求相比仍然存在较大缺口，只能靠进口予以补足。因此，EVA乳液的市场前景良好。
EVA型号
EVA 00607 ME schwarz
POLYFORT EVA 00607 ME schwarz
公司：Schulman
型号：EVA
商标：POLYFORT
牌号：00607 ME schwarz
Schulman EVA POLYFORT EVA 00607 ME schwarz 
Schulman EVA POLYFORT EVA 0312 
物理性能
额定值
单位制
测试方法
密度
0.940
g/cm&sup3;
ISO 1183/A
溶化体积流率（MVR） (190°C/2.16 kg)
0.200
cm&sup3;/10min
ISO 1133
机械性能
额定值
单位制
测试方法
拉伸模量
84.0
MPa
ISO 527-2/1A/1
拉伸应力 (屈服)
10.0
MPa
ISO 527-2/1A/50
拉伸应变
屈服
40
%
ISO 527-2/1A/50
断裂
> 250
%
ISO 527-2/1A/5
冲击性能
额定值
单位制
测试方法
简支梁缺口冲击强度 (23°C)
无断裂
ISO 179/1eA
简支梁缺口冲击强度 (23°C)
无断裂
ISO 179/1eU
热性能
额定值
单位制
测试方法
维卡软化温度
82.0
°C
ISO 306/A50
EVA TABOND 3042
公司：SILON
型号：EVA
商标：TABOND
牌号：3042
SILON EVA TABOND 3042 
性能特点 
共聚物
用途 
塑料改性
外观 
白色
形式 
颗粒料
物理性能
额定值
单位制
密度
0.875
g/cm&sup3;
熔流率 (190°C/2.16 kg)
2.0
g/10 min
热性能
额定值
单位制
测试方法
熔融温度
123
°C
DSC
EVA常用型号及悟性
EVA 美国杜邦 150 
EVA 美国杜邦 40W 
EVA 美国杜邦 450 
EVA 美国杜邦 460 
EVA 美国杜邦 630 
EVA 美国杜邦 11D542 
EVA 美国杜邦 250 
EVA 美国杜邦 260 
EVA 美国杜邦 260
EVA 美国杜邦 660 
EVA 美国杜邦 770 
EVA 美国杜邦 880 
EVA 美国杜邦 E418 
EVA 美国杜邦 007S 
EVA 美国杜邦 750 
EVA 比利时杜邦 670A 
EVA 日本杜邦 EV260 
EVA 日本住友化学 F2021 
EVA 日本住友化学 SV330 
EVA 日本住友化学 SV340 
EVA 日本住友化学 SWA110 
EVA 日本住友化学 SWA130 
EVA 日本住友化学 SWA210 
EVA 日本住友化学 SWA230 
EVA 日本东洋纺织 L-3388 
EVA 日本东曹 510 
EVA 日本东曹 630 
EVA 日本东曹 631 
EVA 日本东曹 634 
EVA 日本旭化成 RF7830 
EVA 日本尤尼卡 NUC8450 
EVA 日本尤尼卡 WSVA3010 
EVA 日本尤尼卡 WSVA3020 
EVA是乙烯－乙酸乙烯（醋酸乙烯）酯共聚物，它是由乙烯（E）和乙酸乙烯（VA）共聚而制得，英文名称为：Ethylene Vinyl Acetate，简称为EVA，或E/VAC。一般乙酸乙烯（VA）含量在5%～40%。与聚乙烯相比，EVA由于在分子链中引入了乙酸乙烯单体，从而降低了结晶度，提高了柔韧性、抗冲击性、填料相溶性和热密封性能。一般来说，EVA树脂的性能主要取决于分子链上乙酸乙烯的含量。因构成组分比例可调从而符合不同的应用需要，乙酸乙烯（VA content）的含量越高，其透明度，柔软度及坚韧度会相对提高。
聚合方法用高压本体聚合（塑料用）、溶液聚合（PVC加工助剂）、乳液聚合（粘合剂）、悬浮聚合。乙酸乙烯（VA）含量高于30%的采用乳液聚合，乙酸乙烯含量低的就用高压本体聚合。
EVA介绍
EVA树脂的特点是具有良好的柔软性，橡胶般的弹性，在-50℃下仍能够具有较好的可挠性，透明性和表面光泽性好，化学稳定性良好，抗老化和耐臭氧强度好，无毒性。与填料的掺混性好，着色和成型加工性好。????? EVA树脂用途很广。一般情况下，乙酸乙烯含量在5%以下的EVA，其主要产品是薄膜、电线电缆、LDPE改性剂、胶粘剂等；乙酸乙烯含量在5%~10%的EVA产品为弹性薄膜等；乙酸乙烯含量在20~28%的EVA，主要用于热熔粘合剂和涂层制品；乙酸乙烯含量在5%~45%，主要产品为薄膜（包括农用薄膜）和片材，注塑、模塑制品，发泡制品，热熔粘合剂等。如：
（1）薄膜、薄片及层合制品：具有密封性、粘合性、柔软性、强韧性、紧缩性，适合弹性包装薄膜，热收缩薄膜，农用薄膜，食品包装薄膜，层合薄膜，可以用于做聚烯烃层压薄膜的中间层。
（2）一般用品：具有柔韧性，抗环境应力开裂性，耐气候性好的优点，适合工业用材料有电力电线绝缘皮包，家用电器配件，窗密封材料等。
（3）日用杂货类有运动用品，玩具、坐垫、束带、密封容器盖、EVA橡胶足球等。
（4）汽车配件有避震器、挡泥板、车内外装饰配件等。
（5）发泡制品：加压发泡有泡沫塑料拖鞋、凉鞋、建筑材料等。注塑发泡有各种工业零部件，女用鞋底，热熔粘合剂等。
乙烯-醋酸乙烯共聚物的的成型加工
?EVA可注塑、挤塑、吹塑、压延、滚塑真空热成型、发泡、涂覆、热封，焊接等成型加工。
乙烯-乙酸乙烯酯共聚物的英文名是Ethylene-Vinyl Acetate copolymer，缩写为EVA。EVA中乙酸乙烯酯（VA）的含量不同，其性能也差别很大，从热塑性弹性体到塑料都有，而且用途也不同。[4]
根据VA含量的不同，EVA分为以下三类：
⑴EVA树脂：VA含量在40%以下，用高压本体法合成，可用高压聚乙烯的装置合成。最常用的是VA含量18%和28%的牌号；其性能接近树脂，主要用于塑料和改性材料，可用来制造注塑制品、电缆、薄膜、发泡鞋底等。
⑵EVA弹性体：VA含量在40~70%范围内，用中压溶液法合成。这类材料柔软且富有橡胶的弹性，拉伸强度小，伸长率大；主要用于弹性体、PVC增韧剂、汽车配件。
⑶EVA乳液：VA含量在70~95%范围，用乳液法合成，实质上是聚乙酸乙烯PVAC的改性品种。产品为乳液状，主要用于粘合剂、涂料等。
EVA分类
乙烯与醋酸乙烯共聚物是乙烯共聚物中最重要的产品，国外一般将其统称为EVA。但是在我国，人们根据其中醋酸乙烯含量的不同，将乙烯与醋酸乙烯共聚物分为EVA树脂、EVA橡胶和VAE乳液。醋酸乙烯含量小于40%的产品为EVA树脂；醋酸乙烯含量40%～70%的产品很柔韧；富有弹性特征，人们将这一含量范围的EVA树脂有时称为EVA橡胶；醋酸乙烯含量在70%～95%范围内通常呈乳液状态，称为VAE乳液。VAE乳液外观呈乳白色或微黄色。[5]